ISSN: 1410-8917 e-ISSN: 2597-9914
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 93 – 98

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Inovasi Penyisipan Karbon dari Pektin pada Pembuatan Membran

## Interlayer-free Silika-pektin
Amalia Enggar Pratiwi a,b , Muthia Elma a,b,c,* , Meilana Dharma Putra a , Agus Mirwan a , Aulia Rahma a,b , Erdina L. A. Rampun a,b
a Chemical Engineering Department, Lambung Mangkurat University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia
b Materials and Membranes Research Group (M2ReG), Lambung Mangkurat University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia
c Wetland Based Materials Research Group, Lambung Mangkurat University, South Kalimantan 70714, Indonesia
* Corresponding author: telp/: +62 (0511) 4773858, email: melma@ulm.ac.id
https://doi.org/10.14710/jksa.22.3.92-98
A r t i c l e   I n fo

## A b s t r a c t
Article history: Received: 31 March 2019
Revised: 17 May 2019 Accepted: 24 May 2019 Online: 31 May 2019
Keywords: desalination; fabrication; interlayer-free membrane; pectin; seawater Title: Innovation of Carbon from Pectin Templated in Fabrication of Interlayer-free Silica-
Pectin Membrane
Water  scarcity  is  the  main  issues  in  Indonesia  especially  for  coastal  areas.  As  a consequence, the water has high salinity of >50.000 ppm salt concentration where an appropriate treatment is necessary before consumed. In this case, desalination process could be carried out using inorganic silica membranes. However, during the process the pore of  silica membranes were  collapsed due  to  the directly  contact of  pores  to  water molecules  for  a  long  term  performance.  Thereby,  in  this  work  the  innovation  of membrane fabrication using carbon templated in silica matrices has been successfully fabricated.  Literally,  the  carbon  templates  could  be  improving  the  membrane  hydro- stability. The interlayer-free silica-pectin membrane was fabricated using TEOS as silica precursor  and  carbon  templated  from  pectin  apple.  All  membranes  waere  calcined  in variance temperature of 300 and 400°C via Rapid Thermal Processing (RTP). The FTIR results show some functionalization of siloxane , silanol and a new bond of silica-carbon. Whereas,  the  SEM  images  show  the  membrane  morphology  that  the  membrane  not dense  and  crack- free  with  thin  film's  thickness  of  ~  1  μm.  An  excellent  condition  of interlayer-free silica-pectin membrane was obtained at pectin concentration of 2.5 %wt. (300°C)  and  0.5  %wt.  (400°C)  with  highest  functionalization  of siloxane and  silica- carbon  bonds.  The  existence  of  silica-carbon  bonds  were  capable  to  enhancing  the membrane  hydro-stability. In  addition,  the  carbon  chains were  contributed  to form  a smaller pores but also robust pore structures. Those fabricated membranes were shown a good promising due to fast and low cost fabrication with high quality to applicate in seawater desalination.

## A b s t r a k
Kata Kunci: desalinasi; fabrikasi; interlayer-free membrane; pektin; air laut
Krisis air bersih menjadi issue utama di Indonesia khususnya di daerah pesisir. Tingginya konsentrasi  garam  sekitar  >50.000  ppm  mengharuskan  pengolahan  air  sebelum digunakan. Desalinasi menggunakan membran silika dapat menghilangkan kandungan garam  solusi  dalam  pengolahan  air  laut.  Namun  demikian,  membran  silika  memiliki kelemahan  yaitu  rendahnya  hidrostabilitas  yang  menyebabkan  pori  membran  runtuh ( pore collapse ). Sehingga, inovasi dilakukan dengan menyisipkan karbon dari pektin apel untuk  meningkatkan  hidrostabilitas  membran.  Membran interlayer-free  silica-pectin difabrikasi  dengan  prekursor  silika,  TEOS  dan  penyisipan  karbon  dari  pektin. Selanjutnya  membran  dikalsinasi  pada  suhu  300  dan  400°C  via  teknik Rapid  Thermal Processing (RTP). Berdasarkan hasil FTIR menunjukkan adanya gugus siloxane , silanol dan  pembentukan  ikatan  baru,  silika-karbon.  Sedangkan  morfologi  membran  yang dihasilkan memiliki pori ( not dense ) dan tidak retak ( crack-free ) dengan ketebalan thin film  ~  1  μm.  Adapun  kondisi  optimum  membran  diperoleh  pada  membran  membran interlayer-free silica-pectin konsentrasi 2.5 %wt. (300°C) dan 0.5 %wt. (400°C) dengan
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 93 – 98
jumlah siloxane dan silika-karbon terbanyak. Keberadaan ikatan silika-karbon diyakini mampu meningkatkan hidrostabilitas membran. Selain itu, ikatan karbon turut berperan dalam  pembentukan  pori  yang  kecil  namun  kuat  saat  diaplikasikan  pada  proses desalinasi. Keunggulan lain pada riset ini adalah fabrikasi membran yang cepat dan low cost dengan  hasil  yang  baik.  Hasil  karakteristik  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa membran  yang  difabrikasi  pada  riset  ini  sangat  menjanjikan  dan  cocok  untuk diaplikasikan pada desalinasi air laut.

## 1. Pendahuluan
Krisis air bersih dan minum yang terjadi khususnya di  daerah-daerah  pelosok  maupun  pesisir  pantai Indonesia  masih  menjadi  permasalahan  utama  yang belum  terpecahkan  dengan  tuntas.  Sulitnya  akses jaringan perpipaan PDAM dan terbatasnya pengetahuan masyarakat  pesisir  menjadikan  kendala  utama  dalam masalah  ini.  Hal  ini  menyebabkan  warga  pesisir  di Indonesia  hanya  mengandalkan  air  sumur  (air  tanah) untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  [1].  Namun, penggunaan  air  tanah  ini  tidak  dapat  menjamin kebutuhan  warga  dalam  jangka  waktu  lama.  selain  itu tingginya konsentrasi garam hingaa diatas baku mutu [2] tergolong tidak layak untuk air minum. Desalinasi air asin termasuk  didalamnya  adalah air  payau  ( brackish  water ), air laut ( seawater ) dan air asin ( brine water ) dinilai efektif dalam menangani isu krisis air di daerah pesisir [3, 4].
Desalinasi  dengan  teknologi  membran  terbukti efektif  dalam  mengolah  air  laut  hingga  air  asin  dengan konsentrasi garam yang tinggi [5, 6, 7]. Proses desalinasi dapat  dilakukan  menggunakan  teknologi  membran. Penggunaan jenis membran juga sangat mempengaruhi efektifitas pengolahan air laut. Membran anorganik silika telah  terbukti  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam proses desalinasi air dan separasi gas [8, 9, 10, 11, 12].
Membran  silika  memiliki  kemampuan molecular sieving dalam aplikasinya  pada  proses desalinasi  karena memiliki  ukuran  pori  antara  3-5  Å  yang  mampu melewatkan air dari ion hidrat dengan baik (d k = 2.5 Å) dan menahan molekul garam (yaitu, Na + : d k = 7.2 Å and Cl - : d k = 6.6  Å)  [13,  14].  Namun  demikian,  membran  silika memiliki  kelemahan  yaitu  rendahnya  hidrostabilitas membran.  Hal  ini  terlihat  jika  membran  silika diaplikasikan pada waktu yang lama. Kontak yang terjadi antara  membran  silika  dan  air  menyebabkan  pori-pori membran semakin lama akan runtuh ( pore collapse ) [15, 16]. Hidrostabilitas membran dapat ditingkatkan dengan penyisipan  karbon  [6,  10,  11,  17,  18,  19,  20,  21].  Pada penelitian ini, inovasi dilakukan pada penggunaan carbon sources yaitu  dari  pektin  kulit  apel.  Pektin  merupakan material organik yang lebih aman dan mudah diperoleh. Umumnya, pektin digunakan sebagai packaging [22] yang ramah lingkungan, edible film [23] dan pengental [24] di industri  makanan  dan  pertanian.  Penggunaan  pektin sebagai carbon  template pada  membran  menjadi terobosan baru dalam pengembangan fabrikasi membran silika-karbon.
Pada riset ini juga diterapkan kalsinasi dengan teknik Rapid  Thermal  Processing  (RTP).  Teknik  RTP  memiliki dilakukan  tanpa  ramping  rates  ( cooling  rates )  (1°C/m) atau  terjadinya  kenaikan  suhu  yang  mendadak  selama proses kalsinasi seperti halnya dalam teknik CTP [8, 11].
Pada studi ini juga akan dibahas mengenai pengaruh suhu kalsinasi  yang  mempengaruhi  proses  dekomposisi karbon  [6,  20]  dalam  penentuan  kondisi  optimum membran interlayer-free silika-pektin.

## 2. Metode
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diantaranya tertaethyl  orthosilicate (TEOS)  99  %  sebagai precursor  silika, pectin  apple (C 6 H 10 O 7 , Sigma  Aldrich ) sebagai  carbon  template,  gliserol , etanol  (EtOH)  99%, dual  katalis asam-basa,  yaitu 0.00078  M HNO 3 dan NH 3 25%.  Serta α -Al 2 O 3 tubular  support ( ϕ E100  nm)  ( Ceramic Oxide Fabricates, Australia).

## 2.1. Sintesis Sol Silika-pektin
TEOS sebanyak 18.66 g dan Etanol sebanyak 20 mL dicampurkan  pada  kondisi  dingin  (0°C).  Selanjutnya dilakukan  refluks  pertama  menggunakan  katalis  asam, HNO 3 0.00078  N  sebanyak  8.0699  g  selama  1  jam  pada 50°C.  Refluks  kedua  dilakukan  selama  2  jam menggunakan  katalis  basa,  NH 3 0.0003N  sebanyak 141,127 mL. Setelah itu ukur pH sol gel hingga didapatkan pH  ±6.  Berikutnya,  pektin  (0;  0.1;  0.5  dan  2.5  %w/v) dilarutkan ke dalam 5 mL gliserol pada suhu 40°C selama 45  menit.  Setelah  itu  campurkan  sol  dengan  pektin – gliserol (%v/v) dengan total campuran sebanyak 50 mL selama  45  menit  sambil  dilakukan  pengadukan  dengan kecepatan sama pada kondisi 0°C.
Sol  silika-pektin  selanjutnya  diletakkan  pada petridish dan keringkan di dalam oven selama 24 jam pada suhu 60°C. Setelah diperoleh xerogel , kemudian dilakukan kalsinasi  pada  suhu  300°C  dan  400°C.  Teknik  kalsinasi yang digunakan adalah teknik RTP selama 1 jam. Xerogel silika-pektin dikarakterisasi dengan Shimadzu IRAffinity- 1  Fourier-transform  infrared  spectrometer dengan Pike MIRacle attenuated total reflectance accessory (ATR-FTIR) panjang gelombang antara 400-4000 cm -1 .
2.2. Fabrikasi Membran Interlayer-free Silica-pectin
Proses dip-coating dilakukan dengan cara mencelupkan membran α -Al 2 O 3 tubular support kedalam sol  Si-pektin  yang  telah  dibuat  dengan dwell  time :  2 menit,  laju  pencelupan  ( dipping  rate )  dan  penarikan ( withdrawl rate )  masing-masing  yaitu  10  cm  per  menit dan  5  cm  per  menit.  Berikutnya,  proses  kalsinasi dilakukan  selama  1  jam  dengan  suhu  300°C.  Setelah Proses dip-coating ,  kalsinasi  dan  pendinginan  diulangi sebanyak  4  kali  untuk  memperoleh  membran  4  layer. Membran dikarakterisasi menggunakan analisa Scanning Electron Microscope (SEM).
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 93 – 98 95 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Karakterisasi Xerogel Silika-pektin
Xerogel silika-pektin  yang  diperoleh,  dianalisis gugus  fungsionalnya  menggunakan  uji  FTIR.  Hasil  uji spectra FTIR seluruh sampel ditampilkan pada Gambar 1 . Hasil  menunjukkan  tren peak yang  sama  pada  rentang panjang gelombang 1400-600 cm -1 . Puncak untuk gugus Si-O-Si ( siloxane ) diidentifikasi pada panjang gelombang 1173  cm -1 dan  1061  cm -1 untuk xerogel suhu  kalsinasi 300°C,  sedangkan  pada  suhu  400°C  puncak  nya  pada 1180 cm -1 dan  1078  cm -1 .  Sementara  itu,  pada  panjang gelombang  960  cm -1 dan  959  cm -1 mengindikasikan adanya gugus Si-OH (silanol) pada xerogel dengan suhu kalsinasi  300  dan  400°C,  secara  berturut-turut.  Hasil yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  serupa  dengan  riset sebelumnya oleh [15, 25].
Selain  kedua  gugus  tersebut,  telah  diidentifikasi gugus lain pada puncak gelombang 800 cm -1 . Pada peak
tersebut  merepresentasikan  adanya  ikatan  baru,  yaitu ikatan  silika-karbon  (Si-C).  Adanya  ikatan  Si-C dipengaruhi dengan adanya penambahan pektin sebagai carbon  source pada  matriks  silika.  Hasil  serupa  juga diperoleh oleh Elma dkk. [8], Elma dkk. [13], Yang dkk. [20] yang menggunakan co-polymer P123 serta Elma dkk. [11] yang  menggunakan  katalis  asam  lemah,  asam  sitrat sebagai carbon sources . Adanya ikatan Si-C pada matriks silika mampu meningkatkan kekuatan dan hidrostabilitas  suatu  material  dan  cocok  dijadikan sebagai  pelapis  membran  [8,  10,  20,  21,  26]  .  Hal  ini dikarenakan, ikatan karbon dapat menyokong pembentukan  gugus  siloxane.  Selain  itu,  ikatan  karbon jauh  lebih  kuat  dibandingkan  silanol.  seperti  yang dilaporkan oleh Yang dkk. [20] bahwa membra pure silica (tanpa  penambahan  karbon)  dapat  dengan  mudah mengadsorpsi  molekul  air  karena  banyaknya  gugus silanol yang terbentuk.
Gambar 1. Grafik FTIR Spektra Xerogel Silika-Pektin pada Variasi Konsentrasi Pektin dan Suhu Kalsinasi (a) 300°C dan (b) 400°C
Gambar 2. Rasio peak area gugus siloxane (Si-O-Si) vs gugus silanol (Si-OH) pada variasi suhu kalsinasi (a) 300°C dan (b) 400°C
Jika diamati pada peak ikatan Si-C, peak tertinggi dari kedua  variasi  suhu  kalsinasi  berbeda.  Pada  suhu  300°C, peak Si-C  tertinggi  diperoleh  pada  konsentrasi  pektin 2.5%,  sedangkan  untuk  suhu  400°C  pada  konsentrasi pektin 0.5%. Adapun perbandingan untuk gugus siloxane dan silanol, dihitung menggunakan software bantu yaitu Fityk software . Hasil perhitungan luas area gugus siloxane
dan  silanol  ditampilkan  pada Gambar  2 yang mereprentasikan  rasio peak  area kedua  gugus  tersebut. Kondisi  optimum  ditunjukkan  dengan  nilai  rasio  Si- OH/Si-O-Si  yang  paling  rendah.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  konsentrasi siloxane lebih  besar daripada  silanol,  sehingga  baik  untuk  aplikasi  pada proses desalinasi [15].
Konsentrasi Pektin (%wt.) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 S i-OH/ S i-O-S i (9 60 cm -1 /106 1cm -1 ) 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 Konsentrasi Pektin (%wt.) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 S i-OH/ S i-O-S i (9 59 cm -1 /107 8cm -1 ) 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 A B
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 93 – 98
Rasio terendah untuk sampel xerogel suhu kalsinasi 300°C  diperoleh  pada  pektin  2.5%  dan  0.5%  untuk kalsinasi xerogel pada  suhu  400°C.  Perbedaan  kondisi optimum pada setiap suhu kalsinasi, menujukkan bahwa terdapat  pengaruh  lain  yaitu  suhu  kalsinasi  terhadap pembentukan ikatan-ikatan pada matriks silika. Semakin tinggi  suhu  kalsinasi  akan  meningkatkan  evaporasi pelarut dan air. Sehingga ikatan yang terbentuk semakin rapat.  Akan  tetapi,  suhu  kalsinasi  tinggi  dapat meningkatkan dekomposisi karbon [6, 20]. Hal ini dapat menyebabkan  sedikitnya  ikatan  karbon  yang  terbentuk atau bahkan tidak ada. memilik pengaruh besar. Sehingga suhu yang tepat/ optimum diperlukan untuk memperoleh hasil  yang  maksimal  [12,  20].  Adapun  detail  nilai  rasio peak area silanol vs siloxane ditampilkan pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Rasio peak area Silanol vs Siloxane pada variasi konsentrasi pectin dan suhu kalsinasi No  Xerogels Calcined Temperature (°C) Si-OH/Si-O-Si 1 0.1 300 0.114215 2 0.5 0.095354 3 2.5 0.068411 4 0.1 400 0.115951 5 0.5 0.071538 6 2.5 0.107237 3.2. Karakterisasi Membran Interlayer-free Silika- pektin Membran
silika-pektin dikarakterisasi menggunakan SEM ( Scanning Electron Microscopy ) dengan tujuan  untuk  mengetahui  struktur  morfologi  membran silika-pektin. Gambar  3.  (a) menunjukan surface membrane  dan (b) cross-section  membrane .  Hasil menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  retak  ( crack-free )
maupun  rusak/cacat  ( no  defect )  pada  permukaan membran interlayer-free silika-pektin. Pada gambar juga terlihat  bahwa  permukaan  membran  tidak  mulus  yang diakibatkan oleh teknik kalsinasi yang digunakan, yaitu teknik  RTP.  Kalsinasi  menggunakan  teknik  RTP,  tidak dilakukannya ramping  rates (1°C/m)  sehingga  terjadi kenaikan  suhu  yang  mendadak  selama  proses  kalsinasi yang  berlawanan  dengan  teknik Conventional  Thermal Processing (CTP).  Hal  inilah  yang  menyebabkan permukaan membran tidak mulus.
Perbedaan  teknik  kalsinasi  juga  berkontribusi  pada ketebalan  membran  yang  dihasilkan  seperti  yang ditunjukkan  pada Gambar  3.  (b) .  Teknik  RTP  dilakukan pada waktu yang lebih singkat dibandingkan CTP yaitu 1 jam/ layer , sedangkan CTP 4 jam / layer . Sehingga pelarut dan air yang masih terperangkap pada matriks silika tidak menguap sepenuhnya. Inilah yang menyebabkan lapisan membran  menjadi  lebih  tebal  dibandingkan  membran yang dikalsinasi dengan  teknik  CTP (~400 nm). Namun demikian teknik RTP sangat menghemat waktu dan juga biaya  dalam  pembuatan  membran  dengan  hasil  yang tidak jauh berbeda dengan menggunakan teknik CTP [20, 27, 28].
Pada penelitian ini juga dilakukan modifikasi dengan penambahan ikatan karbon sehingga mampu meningkatkan  kekuatan  dan  hidrostabilitas  membran. Ikatan Si-C pada matriks silika juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan pori membran. Adanya ikatan Si- C  cenderung  membentuk  pori  yang  kecil,  namun  lebih kuat  dibandingkan  ikatan  Si-OH.  Elma dkk. [10] melaporkan  bahwa  ikatan  karbon  seperti  Si-C  mampu memberikan kekuatan yang baik pada matriks silika saat diaplikasikan  pada  proses  desalinasi.  Hasil  serupa  juga dilaporkan  oleh  Nesic dkk. [29],  Rangelova dkk. [30] bahwa ikatan karbon yang dihasilkan dari pektin dari apel mampu meningkatkan hidrostabilitas material.
Gambar 3. Analisis SEM Membran Silika-Pektin (a) Tampak Permukaan ( surface ) dan (b) Tampak Melintang ( cross-section )

## 4. Kesimpulan
Membran interlayer-free silika-pektin telah berhasil difabrikasi menggunakan metode sol-gel dan teknik RTP. Membran yang dfabrikasi memiliki gugus fungsional Si- O-Si ( siloxane ), Si-OH (silanol) dan Si-C (silika-karbon). Variasi  suhu  kalsinasi  memberikan  pengaruh  terhadap pembentukan fungsionalisasi gugus-gugus pada matriks silika, khususnya fungsionalisasi Si-C. Adapun optimum membran silika pektin diperoleh pada 2.5% suhu 300°C
dan 0.5% suhu 400°C dengan ketebalan membran ~1 μm.
Kondisi optimum
ditentukan berdasarkan fungsionalisasi siloxane dan  ikatan  silika-karbon  yang terbentuk.  Adanya  ikatan  silika-karbon  menyebabkan pori  yang  terbentuk  cenderung  kecil  namun  kuat sehingga  cocok  untuk  diaplikasikan  pada  proses desalinasi.  Selain  itu,  fabrikasi  yang  cepat  dan low  cost menggunakan  teknik  RTP  menjadikan  membran  pada riset  ini  sangat  menjanjikan  untuk  dikembangkan  dan diaplikasikan pada desalinasi air laut.
2 µm 1 µm 2 µm 1 µm A B
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 93 – 98

## Acknowledgement
The  authors  acknowledge  to  the  financial  support research grant of Postgraduates Studies (PNBP 2018) and the  facilities  of  Process  Technology  Laboratory, Engineering  Faculty,  Lambung  Mangkurat  University. Muthia Elma thanks to Alumni Grants Scheme Batch 2 in 2018-2019.  Applied  Research  Universities  Grant  2018- 2019,  Thesis  Magister  2019  and  Post-Doctoral  Grant 2017-2018,  Directorate  of  Research  and  Community Service, the Ministry of Research, Technology and Higher Education  Republic  of  Indonesia.  and  Australian Indonesian Project (ANU) Indonesian Project and SMERU Research Institute Research Grants 2016-2017.

## Daftar Pustaka
[1]  Edinayanti. Setiap Tahun, Warga Perkotaan di Kotabaru Selalu  Menghadapi  Masalah  yang  Sama,  Krisis  Air Bersih .  2018  May  21,  2018  [cited  2018  21  Mei];
Available from: http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/03/07/set iap-tahun-warga-perkotaan-di-kotabaru-selalu- menghadapi-masalah-yang-sama-krisis-air- bersih .
[2]  WHO. Progress  on  Sanitation  and  Drinking-Water  iIn Joint  Monitoring  Programme  for  Water  Supply  and Sanitation . 2010 [cited 2018 22 Mei]; Available from: http://www.who.int/water_sanitation_health/moni toring/en/ .
[3]  Martin  Drobek,  Christelle  Yacou,  Julius  Motuzas, Anne Julbe, Liping Ding, João C. Diniz da Costa, Long Term  Pervaporation  Desalination  of  Tubular  MFI Zeolite  Membranes, Journal  of  Membrane  Science , 415-416, (2012) 816-823 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.05.074
[4]  Chun Xiang C. Lin, Li Ping Ding, Simon Smart, João C. Diniz  da  Costa,  Cobalt  oxide  silica  membranes  for desalination, Journal  of  Colloid  and  Interface  Science , 368, 1, (2012) 70-76 https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.10.041 [5]  Sanjay  G.  Chaudhri,  Jayesh  C.  Chaudhari,  Puyam  S.
Singh,  Fabrication  of  Efficient  Pervaporation Desalination  Membrane  by  Reinforcement  of Poly(Vinyl Alcohol) – Silica Film on Porous Polysulfone Hollow Fiber, Journal of Applied Polymer Science , 135, 3, (2018)
http://doi.org/10.1002/app.45718
[6]  Hong  Yang,  David  K.  Wang,  Julius  Motuzas,  João  C. Diniz da Costa, Hybrid vinyl silane and P123 template sol−gel  derived  carbon  silica  membrane  for desalination, Journal  of  Sol-Gel  Science  and Technology , 85, 2, (2018) 280-289 http://doi.org/10.1007/s10971-017-4562-1
[7]  Xiaowei  Qian,  Na  Li,  Qinzhuo  Wang,  Songcan  Ji, Chitosan/Graphene  Oxide  Mixed  Matrix  Membrane with Enhanced Water Permeability for High-Salinity Water  Desalination  by  Pervaporation, Desalination , 438, (2018) 83-96 https://doi.org/10.1016/j.desal.2018.03.031
[8]  Muthia  Elma,  Fitriani,  Arief  Rakhman,  Rahmi Hidayati, Silica P123 Membranes for Desalination of Wetland  Saline  Water  in  South  Kalimantan, IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science ,
175,  (2018)  012007 http://doi.org/10.1088/1755-
1315/175/1/012007
[9]  Muthia  Elma,  Nur  Riskawati,  Marhamah,  Silica Membranes  for  Wetland  Saline  Water  Desalination: Performance and Long Term Stability, IOP Conference Series:  Earth  and  Environmental  Science ,  175,  (2018)
012006 http://doi.org/10.1088/1755-
1315/175/1/012006
[10] Muthia Elma, David K. Wang, Christelle Yacou, João C.  Diniz  da  Costa,  Interlayer-free  P123  carbonised template  silica  membranes  for  desalination  with reduced  salt  concentration  polarisation, Journal  of
Membrane Science , 475, (2015) 376-383 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.10.026
[11]  Muthia  Elma,  Riani  Ayu,  Erdina  L.  A.  Rampun, Syarifah  Annahdliyah,  Dewi  R.  Suparsih,  Norlian Ledyana  Sari,  Dhimas  Ari  Pratomo,  Fabrication  of Interlayer-Free Silica-Based Membranes – Effect of Low  Calcination  Temperature  Using  An  Organo- Catalyst, Membrane Technology , 2019, 2, (2019) 6-10 https://doi.org/10.1016/S0958-2118(19)30037-0
[12] Masakoto  Kanezashi,  Takuya  Matsutani,  Hiroki Nagasawa,  Toshinori  Tsuru,  Fluorine-Induced Microporous Silica Membranes: Dramatic Improvement  in  Hydrothermal  Stability  and  Pore Size Controllability for Highly Permeable Propylene/Propane Separation, Journal of Membrane Science , 549, (2018) 111-119 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2017.11.072
[13] Muthia Elma, David K. Wang, Christelle Yacou, Julius Motuzas,  João  C.  Diniz  da  Costa,  High  performance interlayer-free  mesoporous  cobalt  oxide  silica membranes for desalination applications, Desalination , 365, (2015) 308-315
https://doi.org/10.1016/j.desal.2015.02.034
[14] Hong  Yang,  Muthia  Elma,  David  K.  Wang,  Julius Motuzas,  João  C.  Diniz  da  Costa,  Interlayer-free hybrid  carbon-silica  membranes  for  processing brackish  to  brine  salt  solutions  by  pervaporation, Journal  of  Membrane  Science ,  523,  Supplement  C,
(2017)
197-204
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2016.09.061
[15] Muthia Elma, Christelle Yacou, João C. Diniz da Costa, David K. Wang, Performance and Long Term Stability of  Mesoporous  Silica  Membranes  for  Desalination, Membranes , 3, 3, (2013)
https://doi.org/10.3390/membranes3030136
[16] M. C. Duke, J. C. Diniz da Costa, G. Q. Lu, M. Petch, P. Gray,  Carbonised  Template  Molecular  Sieve  Silica Membranes in Fuel Processing Systems: Permeation, Hydrostability  and  Regeneration, Journal  of Membrane  Science ,  241,  2,  (2004)  325-333 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2004.06.004
[17] Adi  Darmawan,  Riyadini  Utari,  Riza  Eka  Saputra, Suhartana, Yayuk Astuti, Synthesis and Characterization  of  Hydrophobic  Silica  Thin  Layer Derived  from  Methyltrimethoxysilane  (MTMS), IOP Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering , 299,  (2018)  012041 http://doi.org/10.1088/1757- 899x/299/1/012041
[18] Muthia  Elma,  Heru  Setyawan,  Synthesis  of  Silica Xerogels  Obtained  in  Organic  Catalyst  via  Sol  Gel Route, IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science , 175, (2018) 012008 http://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012008
[19] Yingjun  Song,  David  K.  Wang,  Greg  Birkett,  Wayde Martens, Mikel C. Duke, Simon Smart, João C. Diniz
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 93 – 98
da Costa, Mixed Matrix Carbon Molecular Sieve and
Alumina (CMS-Al2O3) Membranes, Scientific Reports , 6, (2016) 30703 https://dx.doi.org/10.1038%2Fsrep30703 [20] Hong  Yang,  Muthia  Elma,  David  K.  Wang,  Julius Motuzas,  João  C.  Diniz  da  Costa,  Interlayer-Free Hybrid  Carbon-Silica  Membranes  for  Processing Brackish  to  Brine  Salt  Solutions  by  Pervaporation, Journal  of  Membrane  Science ,  523,  (2017)  197-204 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2016.09.061
[21] Riza  Eka  Saputra,  Yayuk  Astuti,  Adi  Darmawan, Hydrophobicity  of  Silica  Thin  Films:  The Deconvolution  and  Interpretation  by  Fourier- Transform  Infrared  Spectroscopy, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 199, (2018) 12-20 https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.03.037
[22] Aleksandra Nešić, Jovana Ružić, Milan Gordić, Sanja Ostojić,  Darko  Micić,  Antonije  Onjia,  Pectin - Polyvinylpyrrolidone Films: A Sustainable Approach to  The  Development  of  Biobased  Packaging Materials, Composites Part B: Engineering , 110, (2017)
56-61 https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.11.016
[23] C.  Valeria  L.  Giosafatto,  Prospero  Di  Pierro,  Patrick Gunning,  Alan  Mackie,  Raffaele  Porta,  Loredana Mariniello,  Characterization  of  Citrus  Pectin  Edible Films Containing
Transglutaminase-Modified
Phaseolin, Carbohydrate  Polymers ,  106,  (2014)  200-
208 https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.02.015
[24] N. Maftoonazad, H. S. Ramaswamy, M. Moalemiyan, A.  C.  Kushalappa,  Effect  of  Pectin-Based  Edible Emulsion Coating on Changes in Quality of Avocado Exposed  to  Lasiodiplodia  Theobromae  Infection, Carbohydrate  Polymers ,  68,  2,  (2007)  341-349 https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2006.11.020
[25] Alessandro  Bertoluzza,  Concezio  Fagnano,  Maria Antonietta  Morelli,  Vittorio  Gottardi,  Massimo Guglielmi, Raman and Infrared Spectra on Silica Gel Evolving  Toward  Glass, Journal  of  Non-Crystalline Solids , 48, 1, (1982) 117-128
https://doi.org/10.1016/0022-3093(82)90250-2
[26] Adi Darmawan, Linda Karlina, Yayuk Astuti, Sriatun, David K. Wang, Julius Motuzas, J. C. Diniz da Costa, Interlayer free – nickel doped silica membranes for desalination, IOP  Conference  Series:  Materials  Science and Engineering , 172, (2017) 012001 http://doi.org/10.1088/1757-899x/172/1/012001
[27] Shengnan  Wang,  David  K.  Wang,  Julius  Motuzas, Simon Smart, João C. Diniz da Costa, Rapid Thermal Treatment  of  Interlayer-Free  Ethyl  Silicate  40 Derived  Membranes  for  Desalination, Journal  of Membrane Science , 516, (2016) 94-103
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2016.06.005
[28] Shengnan Wang, David K. Wang, Simon Smart, João C. Diniz da Costa, Improved stability of ethyl silicate interlayer-free  membranes  by  the  rapid  thermal processing (RTP) for desalination, Desalination , 402,
(2017)
25-32
https://doi.org/10.1016/j.desal.2016.09.025
[29] Aleksandra R. Nesic, Maja J. Kokunesoski, Svetlana M. Ilic, Milan V. Gordic, Sanja B. Ostojic, Darko M. Micic, Sava  J.  Velickovic,  Biocomposite  Membranes  of Highly  Methylated  Pectin  and  Mesoporous  Silica SBA-15, Composites  Part  B:  Engineering ,  64,  (2014)
162-167 https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.04.019
[30] Nadezhda Rangelova, Lyubomir Aleksandrov, Sanchi Nenkova,  Synthesis  and  Characterization  of Pectin/SiO 2 Hybrid  Materials, Journal  of  Sol-Gel Science and Technology , (2017) http://doi.org/10.1007/s10971-017-4556-z